— 153 — 



La pozzolana di Porla S. Paolo ha color rosso mattone tendente al violaceo: quella 

 della Cava di Porta Furba, colore grigio nerastro : quella di Bacoli, stacciata, colore gial- 

 lastro : quella infine della tenuta di Mugliano a 18 chilometri circa da Perugia si presenta 

 in massa assai friabile, costituita da granuli in parte grigi e in parte bianchi forse per 

 effetto di caolinizzazione. 



È notevole la differenza in anidride fosforica delle due pozzolane romane, e più ancora 

 la differenza fra queste e la pozzolana di Bacoli. Ma a spiegare quest'ultima forse non 

 basta sapere che V elemento mineralogico caratteristico delle pozzolane romane è la leucite, 

 la quale ordinariamente presenta inclusioni di fosfati, laddove quello della pozzolana di 

 Bacoli è l'or tose vitreo o sanidino in cui non si possono escludere in certa misura le 

 stesse inclusioni. 



Porterebbe certamente il pregio, anche per considerazioni agronomiche, di estendere 

 queste ricerche dell'anidride fosforica a tutte le nostre pozzolane. Dal canto mio non mi 

 sento disposto a continuarle, ma sarei bene compensato di averle iniziate, se la presente 

 pubblicazione avesse spianata la via da seguire e potesse invogliare e stimolare qualche 

 giovane chimico a completare un lavoro che sarebbe meritevole di encomio e non privo 

 d' interesse. 



Ricerca qualitativa del titanio nelle pozzolane 



Negli specchi d'analisi delle rocce vulcaniche dati dagli autori che ho nominato nel 

 principio di questa Nota, non che in quelli delle pozzolane italiane non figura il titanio.' 

 Che un elemento non molto abbondante, ma tanto diffuso in natura, perfino nelle comuni 

 argille, fosse mancante nelle pozzolane, mi pareva cosa poco verosimile, tanto che mi tenevo 

 fiducioso di svelarne la presenza nelle quattro in cui avevo precedentemente determinata 

 l'anidride fosforica, applicando il saggio qualitativo seguente molto semplice e breve. 



Entro piccolo bicchiere da precipitato (capacità cine. 50) si introducono g. 0,5 di poz- 

 zolana ridotta al maggior grado di finezza in mortaio di agata, 10 cme. di acido cloridrico 

 allungalo (5 cine, di acido fumante e 5 di acqua) e 1 cine, di acido solforico concentrato: 

 l'acido cloridrico perchè meglio degli altri acidi scioglie l'ossido di ferro esistente nelle 

 pozzolane tanto libero, quanto combinato: l'acido solforico, perchè è il miglior solvente 

 dell'acido titanico, molto probabilmente contenuto nelle pozzolane sotto forma di titanati. 

 Si poggia il bicchierino, coperto con vetro da orologio, su rete metallica sostenuta da un 

 fornellelto a molte fiammelle, e si porta il liquido a lenta ebollizione e questa si mantiene 

 per 30 minuti e poco di più, tenendo sempre il bicchierino coperto, dopo i quali il liqnido 

 che rimane nel bicchierino non deve superare all' incirca 3 cine. Non si può riscaldare il 

 recipiente colla fiamma del becco Bunsen che sarebbe causa sicura di fortissimi sussulti. 

 Dopo questo periodo di ebollizione si lascia raffreddare, poi si versano nel bicchiere 10 cme. 

 di acqua fredda e si filtra raccogliendo la soluzione entro piccola capsula di porcellana. 

 Alla soluzione si aggiunge un poco di acido nitrico all'intento di far passare tutto il ferro 

 allo stato di sali al massimo, indi si svapora ponendo la capsula sulla rete metallica pog- 

 giante sul solito fornelletto a gas finché la soluzione sia ridotta a piccolissimo volume e 



Serie VII. Tomo V. 1917-1918. 22 



